Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
829 
oder : 
10- 274 Aequivalente Si 0 3 
5-212 „ Al 2 OJ 
1-865 „ Fe z 0 3 ] 
11- 422 „ HO 
7-077 
2 -904 Si 0 3 2 Al ä Fe z 0 3 3-229 HO 
3:2 : 3 
woraus man die Formel : 2 (AI Z , Fe z 0 3 . 3 HO . Si0 3 aufstellen kann. 
Dieselbe stimmt nicht mit der Formel HO, Fe z Al z 0 3 HO . SiO z , welche 
von Herrn Dr. Kenngott in Folge der Analyse von Kühn 1 2 ) für den Melinit 
von Amberg in der Oberpfalz aufgestellt wurde. Es scheint daraus hervor- 
zugehen, dass entweder die mit dem Namen Melinit belegten Mineralien ver- 
schiedener Fundorte, obgleich im Aussehen übereinstimmend, nicht gleich zu- 
sammengesetzt sind, oder dass dem Melinit, welcher den Hauptbestandtheil des 
Melinites ausmacht, und ein wasserhaltiges Tlionerde-Eisenoxyd-Silicat zu sein 
scheint, eine variable Menge Wasserferrat beigemengt ist, ja dass vielleicht das 
letztere einem ursprünglich weissen wasserhaltigen Thonerde-Silicat von der 
Formel HO . Al z 0 3 -f- HO . 2 SiO z beigemengt ist, und dasselbe als Pigment 
durchdringt, worüber die Untersuchungen des Melinites verschiedener Fundorte 
Aufschluss geben können. Bemerkenswerth ist hierbei, dass dasselbe Silicat auch 
als Kaolin denjenigen Nassauischen Thonen zu Grunde liegt, welche Fresenius 3 ) 
untersucht hat. 
7.) Eisenerze von Sombor. (Eingesendet von der dortigen k. k. Bezirks-Ver- 
waltung.) Untersucht von Herrn F. v. Li dl. 
I. blaugrauer Thoneisenstein, enthält 22-8 Procent) , ... , p . 
II. gelblicher „ „ 25-i „ j metalIlscnes ^s en - 
8.) Drei Graphitsorten (A. von Hafner luden im Znaimer Kreise in Mähren; 
B. von Schwarzbach an der Gränze Böhmens, I. Sorte; C. von Passau, wie er zur 
Tiegelfabrication verwendet wird). (Zur Untersuchung übergeben von Herrn Witt- 
mann und Herrn Dr. F. Hochstetter.) Untersucht von Herrn Dr. Ragsky. 
Die Proben wurden in Sauerstoff verbrannt. 
A. 
49-2 Kieselerde, 
0-8 Eisenoxyd, 
7-0 Thonerde, 
57 Procent Asche. 
B. 
5- 1 Kieselerde, 
01 Kalk, 
1-2 Eisenoxyd, 
6- 1 Thonerde, 
Spuren Magnesia, 
12-5 Procent Asche. 
C. 
26-4 Kieselerde, 
6-5 Eisenoxyd, 
25-1 Thonerde, 
58 Procent Asche. 
9.) Ein Gestein aus der Umgegend vonLundenburganderNordbahn. (Zur Un- 
tersuchung übergeben von Herrn Schefcjk, Ingenieur der Nordbahn, in der Ab- 
sicht ob sich dasselbe zu Ziegeln verwenden lässt. Bis jetzt wird es als ein gutes 
Putzmittel für Metallgegenstände verwendet.) Untersucht von Herrn Dr. Ragsky. 
Dr. Kenngott, Bearbeitung des Mo h s’schen Mineralsystems, Seite 42. 
2 ) Vergleiche Dr. Kenngott’s Uebersicht Mineralogischer Forschungen im Jahre 1852, 
Seite 145. 
105 
